— 714 — 



matta, con una densità normale di corrente 0,02-0,014 amp. alla temperatura 

 di 55-65°. In tali condizioni si richiede il tempo di un'ora pel deposito in 

 media di gr. 0,016 di tellurio. Lava quindi il deposito con acqua bollita e 

 raffreddata in corrente C0 2 . 



Con questo metodo il Pellini ottenne buoni risultati, quando però la 

 quantità di tellurio deposto non oltrepassi i 17 centigrammi circa, e quando 

 s'interrompa l'elettrolisi non appena compiuta la deposizione. Però, soggiunge, 

 sarebbe desiderabile, come si propone di studiare, che l'aderenza del deposito 

 si potesse ottenere in condizioni più favorevoli. 



Per uno studio che mi sono proposto di intraprendere sul tellurio, mi 

 si presentò la necessità di impiegare questo mezzo di determinazione. Senza 

 togliere per nulla il valore che spetta al metodo proposto dal Pellini, dovetti 

 constatare però che non sempre l'operazione è di sicura riescita ; data poi la 

 piccola quantità di tellurio, che, secondo le indicazioni del Pellini, si può 

 deporre per restare nel campo di una determinazione quantitativa, il metodo 

 stesso era insufficiente per il mio scopo. 



E per questo quindi che io mi studiai di ricercarne un altro, il quale 

 mi permettesse un affidamento più certo nel risultato finale, non solo, ma 

 anche, e specialmente, la possibilità di poter determinare una quantità di 

 tellurio maggiore. 



Due erano le difficoltà che dai primi tentativi m'accorsi di dover supe- 

 rare: I. Il poter ottenere un deposito compatto ed aderente in modo da per- 

 metterne il lavaggio senza perdita alcuna; IL Impedire l'alterazione del 

 deposito stesso. 



È noto infatti come il tellurio di recente precipitato subisca una rapida 

 alterazione in contatto dell'aria, alterazione che consiste essenzialmente in una 

 ossidazione. Di questo io ho potuto convincermi, perchè spesso, raccogliendo 

 nelle mie esperienze preliminari, il tellurio che si staccava durante l'elet- 

 trolisi o il lavaggio in un crogiuolo di Gook, la quantità totale di tellurio 

 che si otteneva dall'aumento di peso della capsula e del crogiuolo era 

 spesso superiore a quella calcolata. 



Dopo parecchi tentativi infruttuosi, io credo di aver superato queste 

 difficoltà operando nel seguente modo : 



Il tellurio puro bidistillato nel vuoto, veniva pesato nella capsula di 

 Classen a superficie matta. Si aggiungevano quindi 10 ce. di H 2 S0 4 con- 

 centrato, e si riscaldava debolmente fino a scomparsa della colorazione rossa 

 ed a formazione incipiente di fumi bianchi. Il tellurio, come è noto, si di- 

 scioglie nell' H 2 S0 4 concentrato provocando una bellissima colorazione rosso 

 porpora, che scomparisce col riscaldamento, mentre si ha formazione di S0 2 e 

 acido telluroso (H 2 Te0 3 ) che per raffreddamento cristallizza ( ! ). Si lasciava 



(') Metzner, Moissan, Traité de Chimie Minerale, tom. I, 1904, pag. 500. 



